21 § Hifiolre naturelle 
Dans quelques-unes on trouve une affea 
forte quantité d’argent, & même d’or, pour 
mériter un travail particulier, par lequel on 
en extrait ces métaux, fl faut pour cela ne 
du fourneau ; on leur donne le degré de chaleur modéré 
dans le commencement, & de demi-heure en demi-heuFe 
on retire le teft pour refroidir la matière & la mettre e* 
poudre plus fine ; ce que l’on répète trois & quatre fois, 
ou jufqu’à ce qu’elle qe rende plus aucune odeur d’arfenic. 
Le caillou qu’il faut joindre à cette matière pour en 
achever l’elfai, doit être auiïi calciné. On choifit le fiiez 
qui devient blanc par la calcination, 6c qui ne prend 
point de couleur tannée. On peut lui fubftituer un quarti 
bien criftallin ou un fable bien lavé,, qu’il faut auffi cal¬ 
ciner. On divife en deux parties égales le cobalt calciné ; 
à une de ces parties, on joint deux quintaux de cailloux 
ou de fable, 8c fix quintaux de potalfe. Après avoir mêlé 
le tout enfemble, on le met dans un creufet d'elfai, que 
l'on place fur l’aire de !a forge devant le foufflet; auffir 
tôt que le charbon dont on a rempli le foyer, formé 
avec des briques, efl affaiffé , 8c que le creufet eft rouge , 
on peut commencer à fouiller, parce qu’on ne rifquc rien 
par rapport au foulèvement du flux Dès qu’on a foufflé 
près d’une heure , on peut prendre avec nn fil de 1er 
froid, un eilai de la matière en fufion, 6c fi l’on trouve 
que les feories foient tenaces & qu’elles filent, l’efTai eft 
achevé.... on le laiiïe encore au feu pendant quelques 
minutes. Quand on a cnlTé |c creufet, on prend ces 
feories, on les broyé 6c on les lave avec foin pour voir 1* 
couleur qu’elles donnent. 
Si elle eft trop intenfc , on refait un autre dfai aveç 
le fécond quiiuaJ de cobalt qu’on a rôti, 6c l’op y ajoyirçi 
